292 E. Glatzel. Über einen kristallinischen Normaldolomit etc. 
Hieraus und aus dem Gewicht des Minerals in der Luft war dann 
dessen spezifisches Gewicht leicht zu berechnen. 
Die Tabelle auf p. 289 zeigt eine Zusammenstellung der bei zwei 
Proben verwendeten Gewichtsmengen des Minerals, der Gewichte 
des letzteren im Wasser, der berechneten Gewichtsverluste im 
Wasser und der ermittelten spezifischen Gewichte. 
3. Gang der Analyse. — Zur Bestimmung des Calcium- 
oxyd- und Magnesiumoxydgehalts wurde von dem fein gepulverten 
Mineral stets genau 1 g abgewogen und mit Salzsäure in Lösung 
gebracht. Der hierbei zurückbleibende, kaum bestimmbare Rück- 
stand, der nur eine geringe Trübung der Flüssigkeit hervorrief, 
wurde abfiltriert, das klare Filtrat darauf mit Ammoniak über- 
sättigt und aus der so erhaltenen Flüssigkeit das Calcium mit 
Ammoniumoxalat als Calciumoxalat ausgefällt , dieses abfiltriert, 
getrocknet, durch Glühen in Calciumoxyd übergeführt und desseu 
Gewicht bestimmt. 
Das Filtrat vom Calciumoxalat wurde mit Natriumphosphat 
versetzt, das entstandene Ammoniummagnesiumphosphat abfiltriert, 
getrocknet und unter den nötigen Vorsichtsmaßregeln durch Glühen 
in Magnesiumpyrophosphat übergeführt, aus dessen Gewicht die in 
dem Mineral enthaltene Menge Magnesiumoxyd berechnet wurde. 
Der KohlendioxyMgehalt wurde mit Hilfe eines kleinen Geisslek- 
schen Kohlensäureapparats bestimmt, der mit Schwefelsäure und 
Salzsäure gefüllt war. In diesen wurde eine kleine Menge des 
fein gepulverten Minerals gebracht und deren Gewicht festgestellt. 
Sie wurde dann mit der in dem Apparate befindlichen Salzsäure 
behandelt, wodurch das in ihr enthaltene Kohlendioxyd entwich. 
Dieses wurde sorgfältig abgesaugt und darauf der Apparat wiedei- 
gewogen. Die Differenz der Gewichte des Apparats vor und nach 
der Behandlung des Minerals mit Salzsäure war dann gleich dem 
Gewicht des in der Substanz enthaltenen Kohlendioxj’ds. 
Um den Wassergehalt festzustellen, wurde 1 g des fein ge- 
pulverten Minerals stark geglüht. Dadurch entwich Kohlendioxyd 
und Wasser. Da der Kohlendioxydgehalt vorher ermittelt worden 
war, ergab sich der Wassergehalt durch Subtraktion des Kohlen- 
dioxydgehalts vom Gesamtglühverlust. 
4. Berechnung und Resultate der Analysen. — Der 
Berechnung der Analysen wurden die internationalen Atomgewichte 
von 1916 zugrunde gelegt und Ca = 40,07, Mg = 24,32, C= 12,005, 
0=16, P = 31,04 und H = 1,008 gesetzt. Hiernach war das 
Molekulargewicht von CaO = 56,07, von Mg 2 P 2 0 7 = 222,72, von 
MgO = 40,32, von C0 2 = 44,005, von H 2 0 = 18,016 und das 
der untersuchten Substanz {CaC0 3 + MgC0 3 }= 184,400. 
Bei der Aufstellung der Formel wurde der geringe Wasser- 
gehalt des Minerals unberücksichtigt gelassen. 
